Judul: Penambahan Accelerator sebagai Upaya Peningkatan Sifat-sifat Papan Semen Partikel
Abstrak: Papan semen partikel adalah sulah satu jenis papan komposil yang dibuat dari campuran partikel-partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan semen scbagai perekatnya (Sutigno et al. 1977). Sedangkan kayu hanya menyusun kira-kira 25% produk menurut berat dan kurang dari 10% biaya bahan yang rnenj adikan papan semeri partikel (Haygreen dan Bowyer, 1989). Substitusi semen dengan zeolit sebanyak 40% dari berat dapat menghasilkan papan semen partikel dengan sifat fisis dan mekanis yang baik. (Setyono, 2003). Penelitian ini bertujuan untuk mem pelajari pengaruh penambahan dua jenis acceleralor tcrhadap zcolit scbugai bahan substitusi semen dan pcngaruhnya tcrhadap sifat fisis dan rnekanis papan semen partikel. Bahan yang digunakan ada!ah partikel Acacia mangium Willd., semen Portland tipe I merk Tiga Roda, accelerator ka!sium klorida (CaCl2) dan tawas (Al2(SO4)3). Campuran bahan pembuatan papan semen terdiri dari semen, air, dan partikel kayu dengan perbandingan 2,5 : 1,25 : 1,0 dan ditambahkan accelerator sebanyak 2,5%; 5,0% dan 7,5% dari berat semen serta tanpa tambahan accelerator sebagai kontro!. Kadar substitusi semen dengan zeolit dalam penelitian adalah 40% dari berat semen. Untuk mempelajari pengaruh pemberian accelerator CaCl2 dan Al2(SO4)3 terhadap proses pengerasan semen dilakukan pengukuran suhu hidrasi semen dengan perbandingan scrbuk kayu dan semen scbcsar 1,0 : 13,3 (Hermawan, 2001) Ukuran lembaran panil yang dibuat adalah JO cm x 30 cm dengan ketcbalan 1,2 cm dan target kerapatan 1,2 kg/cm2 . Tekanan yang diberikan pada lapik scbesar 35 kg/cm2 sampai ketebalan 1,2 cm, kemudian lembaran panil dik!cm dun dimasukkan ke dalam oven dengan suhu ± 60"C selama 24 jam unluk tujuan pengerasan awal (setting process) Selanjutnya klem dilepas dan lembaran-lembaran panil diletakkan dalam ruangan terbuka selama 2 minggu untuk tujuan pcngerasan lanjutan (curing). Setelah proses tersebut, untuk menguapkan air yang masih tersisa pada lembaran panil dilakukan pengovenan lanjutan panil pada suhu 80°C selama l 0 jam. Tahap selanjutnya lembaran-lembaran panil dikondisikan dalam ruangan selama satu minggu dengan tujuan untuk melepaskan tegangan-tegangan yang…dst
Keyword: 

Judul: Inovasi Dalam Pembuatan Papan Semen Partikel
Abstrak: Papan semen adalah salah satu produk komposit kayu yang terbuat dari campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan semen sebagai baban perekatnya (Sutigno, dkk. 1977). Perbandingan antara partikel dan semen dalam pembuatan papan semen partike! adalah 1,00 ; 2,75 (Bison, 1975). Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa semen merupakan bagian dominan dari keseluruhan bahan yang digunakan daJam pembuatan papan semen partikel. Dilain pihak, harga semen lebih mahal dibandingkan dengan harga bahan baku lainnya yang diperlukan untuk produksi papan semen partikel. Sehingga biaya produksi papan semen partikel sebagian besar dipengaruhi oleh harga dari semen itu sendiri. Agar biaya produksi papan semen partikel tidak terlalu tergantung pada harga semen, perlu diupayakan pengurangan penggunaan semen tanpa menurunkan kualitas papan semen partikel yang dibuat Salah satu altematif yang dapat dilakukan adalah dengan mensubstitusi sebagian semen dengan campuran tanah Hat-kapur. Hasil penelitian Mumi (2002) menunjukan bahwa substitusi semen dengan campuran tanah liat-kapur menghasilkan papan semen partikel yang semua sifat fisisnya memenuhi persyaratan 1IS A 541 7 (1992). Sedangkan sifat mekanis yang memenuhi pe~ JlS A 5417 (1992) adalah MOR pada tingkat substitusi semen sampai dengan 40 % dan MOE pada tingkat substitusi semen sampai dengan 20 %. Mumi (2002) didalam pelaksanaan penelitiannya menggunakan eaCh sebanyak 3 % dari berat semen sebagai katalisator. Untuk memperbaiki sifat-sifat mekanis papan semen partikel hasil penelitian Mumi (2002) dirasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut, dengan penggunaan katalisator Mgch guna mempercepat proses pengerasan semen. MgCI2 sendiri merupakan katalisator yang lebih baik dibandingkan CaCl2 dalam hal mempercepat pengerasan semen (Semple & Philip ,2000). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh substitusi semen dengan campuran tanah Iiat~kapur, serta MgCIz sebagai katalisator, terhadap sifat fisis dan mekanis dari papan semen partikeL Jenis tanah yang digunakan daJam penelitian ini adalah yang memiliki kandungan Hat tinggi (64 % liat, 29 % debu, dan 7 % pasir). Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan papan semen partikel adalah semen, partikel tipe flake yang terbuat dari kayu Acacia Mangium Willd yang ukurannya tertahan pad,,_ saringan 20 mesh, kapur tohor (Ca(OHh) dan katalis MgCh. Perbandingan antara tanah liat dengan kapuT tn~0r :!d:!!ah 100 : 7. Adonan papan semen pa..-tikel terdiri dari semen, air dan partikel kayu dcngan perbal.ldingan 2,2 : 1,1 : 1,0 dan ditambah dengan MgCh sebagai katalisator sebanyak 3 % dari berat semen_ Taraf perlakuan (substitusi sebagian semen) dalam penelitian adalah 10 %; 20 %; 30 %; 40 % dan 50 %. Adonan dimasukkan kedalam cetakan berukuran 30 em x 30 em x 1,2 em, lalu dikempa dingin dengan tekanan sebesar 30 kg/cm2 selama I men it. Setelah pengempaan Japik yang diklem dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 600e. Selanjutnya klem dilepas dan lapik ditempatkan clalam mangan berkelembaban udara ± 80 % selama 2·3 minggu. Kemudian lapik dikeringkan daIam oven pada suhu 80°C selama 10 jam. Tahap akhir, lapik yang sudah terbentuk menjadi panil ditempatkan dalam mang conditioning berkelembaban relatif ± 80 % selama lebih kurang satu minggu. Data hasil penelitian dianalisa menggunakan rancangan pola acak lengkap dan Duncan Multiple Range Test (DMRT), untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap sifat·sifat papan semen partikel. Sifat-sifat papan semen partikei yang diuji terdir!
Keyword: 

Judul: igenvalues and Eigenvectors of Tridiagonal Matrix with Non Constant and Recurrent Diagonal Entries.
Abstrak: Matriks tridiagonal adalah suatu matriks yang mempunyai entri-entri bernilai nol kecuali pada diagonal utama, di bawah diagonal utama (subdiagonal) dan di atas diagonal utama (superdiagonal). Entri pada diagonal utama tidak konstan dan berulang. Setiap entri pada matriks tridiagonal ini adalah bilangan kompleks. Dalam karya ilmiah ini, akan dibuktikan 3 teorema untuk menentukan nilai eigen dengan 2 kasus dan 1 teorema untuk menentukan vektor eigen. Teorema pertama menentukan polinomial karakteristik dari matriks tridiagonal. Polinomial karakteristik dari matriks tridiagonal tersebut digunakan untuk menentukan nilai eigen pada teorema kedua dan ketiga serta menentukan vektor eigen pada teorema keempat
Keyword: